226 
ergab sich, dass der Zustand sich im Laufe einer 7* Stunde 
kaum änderte, und dass ferner durch erneutes tüchtiges Um- 
rühren der alte Zustand leicht wieder hergestellt werden 
konnte. Für die definitiven Versuche wurden nun zwei Sus- 
pensionen verschiedener Konzentrationen hergestellt. Aus 
folgenden Daten kann man sich leicht eine Vorstellung von 
dem Grade der Konzentrationen machen. Eine Pyknometer- 
flasche von 250 ccm Inhalt wog leer 75,24 g; mit der Sus- 
pension I gefüllt 395,02 g; mit der Suspension II 399,77 g 
und mit reinem Glycerin 392,81 g; so dass sich in 1 ccm 
der Suspension I 0,00884 g Fe und in der II 0,02784 g be- 
fanden und die Dichtigkeiten 1,279 resp. 1,298 betrugen, 
während die Dichtigkeit des Glycerins bei 18° gleich 1,232 
war. — 
Da es sich in diesem Falle nicht um ein homogenes 
Medium handelte, musste zunächst die Frage erörtert werden, 
ob auch auf diese Suspension dieselben Methoden angewendet 
werden könnten, welche dazu dienen, die magnetischen Eigen- 
schaften eines Mediums zu untersuchen. Derartige Unter- 
suchungen liegen bereits vor von verschiedenen Physikern 
wie Börnstein 1 ), welcher Gemenge von Eisen, Nickel und 
Kobaltpulver mit Tonerde auf seine magnetischen Eigen- 
schaften untersucht hat; Coulomb 2 ) nahm eine Mischung von 
Eisenfeilspähnen mit Wachs, A. Toepler und von Ettings- 
hausen 3 ) stellten Gemische von Eisenpulver und Fetten her, 
jedoch die ausführlichste Behandlung dieser Frage verdanken 
wir Auerbach 4 ), welcher Gemische von feinem Holz- und 
reduziertem Eisenpulver untersuchte, deren Dichtigkeit er 
variierte. Es ergab sich, dass die Zunahme des temporären 
Magnetismus von Eisenpulvern mit ihrer Dichtigkeit unter 
1) Poggend. Annalen 154 p. 336, 1875. 
2) GL Wiedemann, Galvanismus 2 p. 420. 
3) Poggend. Annalen 160 p. 1, 1877. 
4) Wiedemanns Annalen 11 p. 359, 1880. 
